Notice d'essai n° 5
   1. Objet.
   Vérification du retrait que présentent les fils synthétiques après immersion dans l'eau bouillante.
   2. Eprouvettes.
   Eprouvettes de 2,15 mètres, prélevées à la déroulée à raison de une par échantillon composant le lot d'essai.
   3. Mode opératoire.
   Les deux extrémités de l'éprouvette sont attachées ensemble par un noeud de telle sorte que la longueur du fil formant la boucle soit comprise entre 0,95 mètre et 1,05 mètre.
   Après conditionnement en atmosphère normale, la boucle est suspendue à un clou d'un diamètre maximum de 2 mm, le noeud en bas, en regard d'une règle de 120 cm graduée en millimètres fixée verticalement.
   Le zéro de la règle étant placé en haut, au niveau du clou, et le noeud de la boucle en bas, on applique au fil une charge de 0,5 g/tex puis après une minute, on mesure au millimètre près la distance du clou au noeud (1) :
   Soit Lo cette distance.
   L'éprouvette placée dans un sachet de tissu est ensuite immergée sans agitation pendant cinq minutes dans de l'eau distillée maintenue à l'ébullition.
   Après ce traitement, l'éprouvette est séchée à l'air libre puis conditionnée en atmosphère normale.
   On mesure alors à nouveau l'éprouvette comme précédemment :
   Soit L1 la nouvelle distance du clou au noeud.
   Le pourcentage de retrait est donné par la formule :
   R % = (Lo - L1 / Lo) x 100.
   4. Expression des résultats.
   Le compte rendu d'examen indique pour chaque éprouvette le pourcentage de retrait constaté.
   (1) La charge à appliquer doit être calculée en fonction du titre résultant du fil à examiner et non en fonction de la somme des deux titres des fils composant la boucle.